SÉANCE DU 22 FÉYlilER IQo'i. 475 



même ordre que celui qu'on déduit de la résistance et de l'allongement 

 donnés par la méthode statique. 



» Pour d'autres, au contraire, cette résistance atteint rapidement une 

 certaine valeur pour décroître ensuite pendant rallong;ement jusqu'à la 

 rupture, comme si le métal présentait une qualité inverse de celle des mé- 

 taux écrouissables, ou se déchirait fibre à fibre, au lieu de se rompre d'un 

 coup. Le nombre de kilogrammètres nécessité par la rupture est alors beau- 

 coup plus faible que celui que pouvaient faire prévoir la résistance et l'al- 

 longement donnés par la méthode statique. 



» Ces deux Upes de combes sont représentés ci-dessous : 



■•■ig- 1. Fis. 2. 



I millième par seconde. i inillicinfi par scconje. 



».- 1 .. 1 Épalsseui- à remaille.... /|"'",(j ,,, , „„ / Epaisseur à l'enlaille. . . . 6""", 6 



Métal I' \ , ■■ . Ti - ^'fl'il FF , 



,,, I Largeur cl entaille i"'"',7.i ,„, ; Larceur dentaille -7""' 



n° 111. ,, , , ' ir' 101. 1 ' 



Hauteur de cliule \'",<ui ' ' Hauteur de eliute. 



■|') 



i> Kllessont relatives l'une au métal F, l'aulre au mêlai FF dont les caractérisliques 



statiques sont les suivantes : 



Métal F. Métal FF. 



Résistance Sg Sg 



Allongement pour 100. . . 3?. Sg 



» Deux autres mélaiix marqués N et DN ont donné tous deu\ des courbes descen- 

 dantes, mais avec des caractères beaucoup moins accusés que le métal FF. 



» T^es entailles que nous avons, en général, employées, consistent en une écliancrure 

 il fond plat \ariantde o'"'",25 à o'""',8 de lari;eur. 



» Four un même métal, la valeur de l'ordonnée initiale de la courbe 

 seiïible indépendante de la largeur d'entaille et de la hauteur de chute, 

 celle-ci variant deo"',3oà i™,8o; elle est proportionnelle au carré de 

 l'épaisseur de métal restant. 



» Si l'on fait le quotient de l'ordonnée initiale par le module d'inertie de 

 la section pour différents métaux, les nombres obtenus, constants pour 

 chaque métal, semblent proportionnels aux valeurs des résistances mesu- 



